6o — 
Tafel 2 6. 
Pyrus Malus L. 
( Gemeiner Apfelbaum.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Das Holz des Apfel¬ 
baumes gleicht im Allgemeinen dem Birnholze. Der Splint 
ist heller gefärbt; der Kern dagegen dunkler ; rothbraun. 
Im feineren Bau findet sich kein nennenswerther 
Unterschied. 
Dichte. Spezifisches Grüngewicht 0-95 bis 1*26 (1.105), 
lufttrocken o*66 bis o # 86 (0*76) (Karmarsch). Grüngewicht 0-95 
bis 1*26 (1-105); lufttrocken o-66 bis 0-84 (0.75) (NÖrdling'er). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Holze 34 bis 52% 
des Gewichtes (NÖrdling'er). 
Schwinden. Längenholz 0*109%; Querholz in der 
Richtung* der Spieg*el 3*1 bis 6%, in der Richtung* der 
Spiegel 5*7 bis 9% ; Querholz im Mittel 5*95% (Karmarsch). 
Schwinden in der Richtung der Spiegel 3 bis 4%; in jener 
der Jahresringe 6 bis 9% (NÖrdling'er). 
Quellen. Bei völliger Sättigung* mit Wasser: Längen¬ 
ausdehnung 0,109%; Ausdehnung in der Richtung der Spieg'el 
3% ; in der Richtung der Jahresringe 7.39% (Laves). Nach 
Weisbach’s Versuchen: Zunahme in Folge der Durchnässung 
am Volumen 10*9%; am Gewichte 86%. 
Elasticität und Festigkeit, 
a) Zug* parallel zur Faser: Absolute Festigkeit 
nach Karmarsch: 6*84 Kgr.; Bruchgrenze nach Laves: 6*85 Kgr. 
Spaltbarkeit. Schwerspaltig. 
Härte. Etwas hart. 
Dauer. Ohne Dauer. 
Eigenthümlichkeiten. Kernfäule ; Rindenbrand u. Krebs. 
Verwendung. Das Holz des Apfelbaumes findet die¬ 
selbe Verwendung wie das BirnholZ; wobei es im Allge¬ 
meinen weniger geschätzt und billiger ist. Zu Spielwaaren, 
in der Bildschnitzerei ; zu Pfeifenrohren; Fasspippen. 
